ВЛИЯНИЕ ШЕЛКОВОЙ НИТИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОПКОШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ

№ 11

ноябрь, 2020 г.

ВЛИЯНИЕ ШЕЛКОВОЙ НИТИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ХЛОПКОШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ

Умарова Мавлудхон Назировна

профессор,

Андижанский машиностроительный институт, Республика Узбекистан, г. Андижан E-mail: umavludakhon1970@mail.ru

INFLUENCE OF SILK FIELDS ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

OF COTTON FABRICS

Mavludaxon Umarova

Professor,

Andijan Machine-Building Institute, Uzbekistan, Andijan

DOI: 10.32 743/UniTech.2020.80.11-2.57-59.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены вопросы использования натуральной шелковой пряжи в трикотажном полотне. Представлены результаты анализа влияния шелковой пряжи, используемой в качестве сырья в составе нового плющевого переплетения, на физико-механические свойства трикотажного полотна.

ABSTRACT

This article presents the results of using natural silk yarn in knitted fabric. The influence of silk yarn used as a raw material in the composition of a new ivy weave on the physical and mechanical properties of knitted fabric was analyzed.

Ключевые слова: трикотаж, ткань, плющ, натуральный шелк, переплетение, качество. Keywords: jersey, fabric, plush, natural silk, weave, quality.

Основными задачами, стоящими перед предприятиями страны, специализирующимися на производство трикотажных изделий, являются повышение экспортного потенциала, увеличение ассортимента и качества продукции на внутреннем и внешнем рынках, импортозамещение с использованием местного сырья, производство трикотажных изделий с высокими физико-механическими и гигиеническими свойствами.

На совместных предприятиях, специализирующихся на производстве трикотажных изделий в стране, продукция в основном изготавливается из хлопчатобумажной пряжи. Это ограничивает ассортимент продукции. Также не изучены техно -логические возможности современных вязальных машин, установленных на действующих совместных предприятиях, в частности, вязальных машин, специализирующихся на производстве тканей с высокими теплоудерживающими свойствами [1]. Таким образом, одна из актуальных проблем сегодняшнего дня - в полной мере использовать технологические возможности вязальных машин, установленных на совместных предприятиях, разработка конкурентоспособных, высококачественных трикотажных изделий, расширение производства отечественных товаров народного потребления за

счет использования местного сырья - шелковой пряжи, которые могут удовлетворить потребности внутреннего и внешнего рынка.

Плющевый теплый трикотаж можно использовать для изготовления теплого нижнего и верхнего белья, пальто, ковров, декоративных и технических изделий [2]. Поэтому спрос на эту ткань растет день ото дня. В то же время спрос населения на внешний вид и качество мехового трикотажа растет, так как растет уровень культуры и эстетики. Исходя из этих требований, диссертации и авторефераты ученых трикотажной отрасли посвящены созданию плющевых полотен и технологиям их производства [3].

Из них русский ученый В.Ю. Джермакян привел метод получения закрытого одностороннего плющевого трикотажного полотна на основе глади [4]. В этом трикотажном полотне плющевых ряд петель образован чередованием плющевой петли через одну, то есть в одном ряду плющевая пряжа вместе с основной пряжей образует замкнутые петли, в то время как в следующем ряду плющевая пряжа сплетена вместе с основной пряжей и образует плющевые выступы. Другими словами, ряды плющевых петель чередуются с рядами обычных петель. Здесь ряд обычных петель формируется из одной пряжи. Недостатком такого трикотажного

Библиографическое описание: Умарова М.Н. Влияние шелковой нити на физико-механические свойства хлопко-шелковых тканей // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 11(80). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10906 (дата обращения: 25.11.2020).

№ 11

ноябрь, 2020 г.

полотна является отсутствие теплоудерживающих свойств, поперечные линии в полотне из-за наличия

простых петель в структре трикотажного полотна. Это делает невзрачной внешнюю сторону трикотажа.

Были проведены исследования по изучению изменения физико-механических свойств плющевого трикотажа при изменении линейной плотности и типа основной пряжи в полотне. В ходе исследования были проанализированы физико-механические свойства 8 вариантов образцов плющевого трикотажа, результаты которых приведены в табл. 1.

Обнаружено, что изменение линейной плотности базовой пряжи в структуре трикотажа, приводит к повышению прочности при разрыве по длине и ширине, и прочности к истиранию [5, 6].

Анализ полученных результатов позволил выбрать варианты с высокими показателями качества.

Таблица 1.

Технологические параметры

Лянетия плота ость прл»!. ни Количество прлжл с Плотпосгъ Длина петельного

ПОКПДО полотаа 1

Хюпио&илпржз Шг ЛКОЕЗЛ прям ХлСККОШ приз Шелхоыл лржз 1 1 ¡2 4 г 1 «Г л

I 2 Е | I в и л \ 1 1 0 3 О •й 5 В 1 а 1 л а О 5 О Л £ а в 1 0 1 л 1 1 £ о О л 1 5 а 0 а 1 л 1 1 а О 3 О л £ ¡ В 0 1 < £ = и г I 5 Ё с 1 О, 0 1ш 1 5 Б С Я 5 6 аГ ъ ь о й. о и О Е л = £ Плотность по вертикали» 1 -3 А \ \ 5 6 3 О -3 I а в £ 0 1 Ь £ я | а :: г- Е С 3 е н ! в 1 Н I С А Е а § § ¡3 1 О

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

\ 15.4 15(4*2 22,6 77,4 1,43 1.12 34,99 44,64 4,79 11,55 265,3 0,9 294,8

I г 15,4*1 15,4x2 33,4 66,6 1,43 1,15 34,99 43,4 «1 12,49 3232 1 3232

3 1У*3 15,4x2 44,$ 552 1,43 1,19 34,99 42 5,94 12,64 361 1,01 357,4

4 15,4x4 15,4x2 54,7 45,3 1,43 12 34,99 41,67 6Д4 1329 412,6 1,03 400,5

1 15,4x2 16,7 84,8 152 1Д1 1,15 37 43,4 4,87 12,35 260,5 1 260,5

п 2 15,4x2 16,7x2 Ю 25,7 Ш 1,17 35,97 42,7 5,12 12,59 3182 1,01 315,8

з 15,4x2 16,7x3 60,! 39Д 1,43 125 34,99 40 5,84 12,73 357,1 1,02 350

4 15,4x2 16,7x4 47,8 512 1,54 1,34 32,5 37,3 5,85 12,73 400,5 1,05 381,4

№ 11

Линейная плотность базовой хлопчатобумажной пряжи тиркотажного полотна Варианта 1 Группы I составляла 15,4 текс, прочность на разрыв составила 126,7 Н, удлинение при разрыве 171%, а воздухопроницаемость 207,4 см3 / см2сек. Линейная плотность базовой хлопчатобумажной пряжи тиркотажного полотна Варианта 4 Группы I составляло 15,4х4 текс. Было обнаружено, что предел прочности этого трикотажного полотна увеличился на 66,3%, удлинение при разрыве увеличилось на 62,8%, а воздухопроницаемость снизилось на 55,6% по сравнению с Вариатом 1 Группы I.

В трикотажном полотне Варианта 1 Группы II использовалась крученная шёлковая пряжа линейной плотности 16,7 текс. Здесь предел прочности при растяжении составил 188,3 Н, удлинение при разрыве 41,2%, а воздухопроницаемость 200,4 см3/см2сек. При изменении линейной плотности крученной шёлковой пряжи на 16,7x4 текс в трикотажном полотне Варианта 4 Группы II прочность на разрыв по длине увеличилась на 70,5%, а относительное удлинение при разрыве увеличилось на 32,3%. Воздухопроницаемость снизилась на 58,4%.

ноябрь, 2020 г.

В последующих исследованиях мы сравнили трикотажное полотно варианта 1 группы I полученное из 100% хлопковой пряжи, с вариантом II группы 1, полученным из крученной шёлковой пряжи . Во II группе было определено, что прочность на разрыв ткани в варианте 1 увеличилась на 48,6% от прочности на разрыв базового трикотажного полотна, удлинение при разрыве уменьшилось на 75,9%, а воздухопроницаемость уменьшилась на 3,4%.

Было определено, что предел прочности при растяжении варианта 4 группы II увеличился на 69,8%, удлинение при разрыве уменьшилось на 14,3%, а воздухопроницаемость уменьшилась на 9,5%.

Выводы

Изучено влияние шелка и шелковой пряжи на состав полотна, а также на технологические характеристики хлопко-шелкового плющевого трикотажа с измененной линейной плотностью основной пряжи.

Установлено, что из-за снижения воздухопроницаемости полученных плющевых трикотажных полотен их теплозащитные свойства возрастают. Поэтому рекомендуется использовать эти трикотажные полотна для производства верхних трикотажных изделий.

Список литературы:

1. Умарова М.Н., Турахужаева Н.Н. Изучение влияния структуры трикотажного полотна на его свойства // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. № 2 (71). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/8922

2. Патент 2172364 Россия, МПК7 D 04 В 1/02 Кулирный плюшевый трикотаж и способ его изготовления / Коб-ляков В.А., Задорова И.В., Лукин А.С., Резникова З.П., Колесникова Е.Н. // МГТУ.- 2001. - №2001100675/12.

А.С.784392 Кл Д0 4В 1/2. Способ получения плюшевого трикотажа на многосистемной двухфонтурной вязальной машине. / В.В.Джермакян, И.И.Шалов // Б.И. -1980 г.

3. Умарова М.М., Мукимов М.М., Мирусманов Б.Ф. Хлопко-шелковое полотна для детского изделия. // Студенты и молодых ученных КГТУ-производству: 58 - межвуз. науч.-техн. конф. КГТУ молодых ученных 1921 апреля 2006. - Кострома, 2007.

4. Turaxujayeva N.N., Xakimova S. Влияние структуры трикотажного переплетения на свойства полотна http://Doi.org/10.47100/conference_textile/S4_5

5. Umarova M.N., Turahujayeva N.N. Research Of Technological Parameters Of Weft Elastic Weaves., International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 7, Issue 9 , September 2020 URL: http://www.ijarset.com/upload/2020/september/46-aktamovshohrubekk-oct-28.PDF